( 557 ) 

 Sa préparation peut être calquée sur celle du siliciure de fer corres- 

 pondant. 



» Préparation. — On chaulTe, au l'our éleclrique de M. Moissan, dans un creusel de 

 charbon, un mélange de 400s'' de siliciure de cuivre à 10 pour 100 et 4o5'' de cobalt en 

 limaille ou en menus fragments. La durée de la chauffe est de 4 à 5 minutes pour un 

 courant de gSo ampères sous 5o volts. On obtient dans ces conditions un culot fondu 

 peu cassant qui, traité alternativement par l'acide azotique et une solution de soude, 

 abandonne de très beaux cristaux de siliciure de cobalt. 



» On peut encore effectuer cette opération au four à vent; mais il est nécessaire 

 d'atteindre la température la plus élevée que peut donner un four bien construit pour 

 fondre convenablement le mélange. Malgré cela, il arrive souvent que, en raison de la 

 durée de la chauffe et des déformations ou des fissures des creusets, les gaz du foyer 

 interviennent et transforment une partie du silicium eu produits azotés (') et oxydés. 

 Aussi est-il beaucoup plus avantageux d'employer le four électrique; la réaction est 

 alors très régulière et l'on atteint un rendement voisin du rendement théorique. Par 

 exemple, 4o^'' de cobalt nous ont fourni 565'' de siliciure Si Go; la théorie exigerait 596''. 



» Propriélés. — Le siliciure de cobalt se présente en cristaux |Mismatiques très 

 brillants. 



i> Sa densité à -l- 20° est égale à 6,3o. 



» Il ne présente pas une très grande dureté; ie verre est en ullet faiblement 

 entamé. 



» Chauffé dans un courant d'hydrogène, il fond vers i3oo" en donnant une niasse à 

 cassure cristalline d'un bel éclat métallique. 



» Le tluor réagit sur le siliciure de coljalt légèrement chauffé avec incandescence; 

 il se dégage du fluorure de silicium et il reste du lluorure de cobalt. Le chlore ne 

 l'attaque qu'au rouge sombre. 



» Chauffé dans l'oxygène, le silicium de cobalt se transforme lentement vers 1200° 

 très superficiellement. Le soufre est sans action à la température de fusion du \erre. 



» Les gaz fiuorhydrique et chlorhydrique donnent au rouge les lluorure et chlorure 

 de cobalt et de silicium, et de l'hydrogène. 



u La vapeur d'eau oxyde le siliciure de cobalt à 1200° très incomplètement d'ailleurs, 

 la mince couche d'oxyde formé produit de belles irisations à la surface des cristaux. 

 L'hydrogène sulfuré fournit du sulfure de cobalt et du sulfure de silicium. Le gaz am- 

 moniac réagit à haute température avec fixation d'azote. Dans les mêmes conditions, 

 c'est-à-dire vers i3oo°, l'azote altère superficiellement ce composé. 



)) Le siliciure de cobalt est inattaquable par l'acide azotique étendu ou concentré 



(') Dans ce cas, la matière se réunit mal et reste en partie pulvérulente; elle laisse, 

 après traitement par l'acide azotique, outre du siliciure de cobalt, une notable propor- 

 tion d'une poudre d'un gris verdàtre qui paraît être formée par un mélange des 

 azotures et des oxycarbures de silicium décrits par Schutzemberger et AL Colson. 

 >Jous y avons constaté la présence de l'azote et du carbone. 



